Künstliche Nachbildung. 
451 
waren, die gelegentliche Bildung hexagonaler Täfelchen von Korund beobachtet. 
In ähnlicher Weise erhielt Lacroix, als er ein Gemenge von Kryolith und einem 
Silicat in einen Platintiegel gebracht und diesen in einen grösseren, dessen 
Deckel nicht völlig schloss, eingesetzt hatte, nach einstündiger Rothgluth, 
zwischen beiden Tiegeln einen Absatz von Korundtafeln bis zu ^ cm Durch- 
messer (Bull. soc. mindr. X. 1887. 157). — Blassblänliche fässchenähnliche 
Korundkrystalle erhielt W. Bruhns, indem frischgefällte oder geglühte Thonerde 
im Platinrohr mit Wasser, welches eine Spur Fluorammonium enthielt, 10 Stunden 
lang auf 300” erhitzt wurde (N. Jahrb. f. Min. 1889. II. 63). 
Ausscheidung von Magnetit ist sehr oft in künstlichen Schmelzflüssen 
beobachtet worden. In dem langsam erkalteten Schmelzprodnct des Syenits vom 
Mount Sorrel bei Leicester hatten sich ausserordentlich schöne skelettähnliche 
Aggregationen scharfer Magneteisenoktaederehen ausgeschieden (F. Z., N. Jahrb. 
f. Min. 1870. 817). Bei den auf die künstliche Nachbildung von Gesteinen ge- 
richteten Versuchen von Fouque und Michel Levy wurde aus den Schmelzflüssen 
fortwährend Magnetit erhalten. Auch bei anderen metallurgischen Processen 
haben sich nicht selten Magnetitoktaeder gebildet, z. B. beim Rösten des Eiseu- 
spaths, wenn die geröstete Masse in Fluss kommt. — Hausmann fand an einem 
Stück gerösteten Bleisteins von der Ockerhtttte bei Goslar die Oberfläche mit 
Krystallen von Magneteisen bedeckt und die Höhlungen desselben drüsig damit 
angefüllt. Oktaeder von Magnetit erhielt K. v. Hauer durch Glühen von Eisen- 
chlorür-Chlorammonium an der Luft; auf ähnliche Weise bildet sich Magneteisen, 
wenn man Eisenchlorür in höherer Temperatur mit Luft und Wasserdampf zu- 
sammenbringt. — H. Ste. Claire-Deville stellte krystallisirtes Magneteisen dar 
durch die Einwirkung von flüchtigem Eisenflnorid auf Borsäureanhydrid in der 
Weissgluth (Comptes rendus XL VI. 764). Debray erhielt Magneteisenkrystalle 
durch Zusammenschmelzen von phosphorsanrem und schwefelsaurem Eisen; 
Kuhlmann brachte gleichfalls Magneteisenkrystalle durch Zusammenschmelzen 
von schwefelsaurem Eisen und Chlorcalcium zu Stande. — Bringt man Schwefel- 
eisen in schmelzendes Alkalisulfid, so bildet sich zufolge Gorgeu ein Doppel- 
sulfid beider Metalle, aus diesem basisches Eisenferrit und später Magneteisen 
in 1 mm grossen Krystallen (Bull. soc. minör. X. 1887. 174). 
Eisenglanz wurde bereits von Gay-Lussac in tafelförmigen Krystallen 
dargestellt durch gegenseitige Wechselzersetzung der Dämpfe von Wasser und 
Eisenchlorid in der Rothgluth; Fe^Cle 3 H 2 O = FeaO^ 4- 6 HCl (Annal. de 
phys. et de chim. XXII. 1823. 415); es ist kaum ein Zweifel, dass sich auf ähn- 
liche Weise die Eisenglanz-Krystallisationen, welche vulkanische Spalten be- 
kleiden, gebildet haben, — G. Rose wies nach, dass das einer Phosphorsalz-* 
oder Borax -Löthrohrperle zugesetzte und darin aufgelöste Eisenoxyd beim 
Erkalten der Perle als mikroskopische Individuen von Eisenglanz ausgeschieden 
wird; in ähnlicher Weise kann man die Krystallisation auch aus geschmolzenem 
Chlorcalcium oder Steinsalz erhalten. — W. Bruhns erhielt Blättchen von 
Eisenglanz , indem frisch gefälltes Eisenhydroxyd im zugeschmolzenen Rohr 
29 * 
